— 102 — 



V e r s u c h 2 5. In einem Windofen , ■ dessen Wir- 

 kung durch die Anwendung eines Gebläses noch be- 

 deutend gesteigert wurde, glühte ich reinen kohlen- 

 sauren Strontian in einem mittleren Porzellantiegel. 

 Die Hitze steigerte sich so hoch, dass ein Dreieck von 

 halbzöllig dicken Eisenstäben, in welchem der Tiegel 

 ruhte, abschmolz. In Folge dessen fiel der Tiegel auf 

 den Boden des Ofens, wo er zerbrach. Eine sehr kleine 

 Menge des gebrannten Strontians konnte noch gerettet 

 werden; diese war fest an den Tiegelboden angeschmol- 

 zen und hatte so wahrscheinlich das vollkommene Zer- 

 fallen des untern Theiles des Tiegels verhindert. Mit 

 Schwefel gemischt wurde sie in einem Platintiegel 30 

 Minuten über einer guten Lampe und 3 Minuten über 

 dem Gebläse geglüht. Die erkaltete Masse war ge- 

 schmolzen grauweis s und leuchtete ziemlich gut 

 hellblau. 



Da die Beschaffung von Aetzstrontian aus kohlen- 

 saurem Strontian zu viel Schwierigkeiten verursachte, 

 so ging ich von krjstallisirtem Strontianhydrat aus, 

 welches leicht von jeder chemischen Fabrik bezogen 

 werden kann. 



Versuch 2 6. Strontiana hjdr. crjst. von Hen- 

 ner & Comp, wurde zur Entwässerung in einem hohen, 

 bedeckten Porzellantiegel über einer sehr starken Gas- 

 flamme geglüht. Unter heftigem Entweichen von Was- 

 serdampf schmolz die Substanz zu einer harten, grau- 

 weissen Masse zusammen, welche so fest an der Tie- 

 gelwand haftete, dass zu ihrer Gewinnung der Tiegel 

 zerschlagen werden musste. 



Das Gewicht der geschmolzenen Substanz betrag 

 25 grm. ; sie wurde fein gepulvert und mit 20 grm. 

 gefälltem Schwefel gemischt. 



